— 402 — 



Pharmaceutiscli-Chemisclies Laboratorium der Köuigl. Universität 



Berlin, 



untersucht durch Karl Mannich. 



Berlin, den 30. Juni 1902. 



I. Kautschuk von Ficus elastica. Von einem achtjährigen 

 Baum durch sechstägigea Anzapfen gewonnen. 



Die Farbe der Probe ist nicht gleichmäfsig, es wechseln fast 

 weifse mit dunklen Stellen. Die Elastizität ist gut, dagegen zerreifst 

 der Kautschuk ziemlich leicht. 



Nach dem Trocknen bei 100° enthält das Produkt: 

 80.7 pCt. a - Kautschuk und 

 5.9 pCt. ,j - Kautschuk. 



Der Kautschuk ist eine brauchbare, wenn auch keine vorzüg- 

 liche Sorte. 



IL Kautschuk von Castilloa. Gewonnen nach Abschlagen 

 eines Baumes von etwa sechs Jahren. Angezapft durch Riageln 

 des Stammes. 



Der Kautschuk ist ziemlich dunkel gefärbt, er enthält im 

 Innern zahlreiche Hohlräume, die mit brauner Flüssigkeit geiüllt 

 sind. Die Elastizität ist gut, der Kautschuk ist aber relativ leicht 

 zerreifsbar. 



Nach dem Trocknen bei 100° enthielt die Probe: 

 84.0 pCt. a - Kautschuk und 

 1.6 pCt. /:?- Kautschuk. 



Der Kautschuk darf als gut bezeichnet werden. 



IIL Produkt einer SVsjährigen, in Stephansort tot- 

 gezapften Castilloa. 



Das Produkt besteht aus dünnen, leicht zerreifsbaren Platten 

 von unvollständiger Elastizität. 

 Es wurden gefunden: 



58.6 pCt. a ' Kautschuk und 

 2.8 pCt; /i- Kautschuk. 

 Das Produkt ist entschieden minderwertig. 

 lY. Produkt einer vierjährigen, in Stephansort nach 

 der Curtisschen Methode 10 Tage lang angezapften Hevea. 

 Der Kautschuk ist von heller, gelbbrauner Farbe, von guter 

 Elastizität und Festigkeit. 



Nach dem Trocknen bei 100° enthielt das Produkt: 

 90.2 pCt. a - Kautschuk und 

 4.0 pCt. ß - Kautschuk. 

 Der Kautschuk darf als eine recht gute Sorte bezeichnet werden. 



